208 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 12. Februar 1914. 
Fig. 9. 
je 1 | 
30 #0 20a [7] 5 n % 700 
Molekülprozen/e Ba 0} 
Konzentrations-Temperatur-Diagramm von 
Strontiumehlorid — Bariumehlorid 
nit der Umwandlungskurve DK. 
einheitliche Strukturen aufweisen. Dies ist aber nur bei bariumchlorid- 
reichen Mischungen der Fall. Mit zunehmendem Gehalt an Strontium- 
chlorid wächst die Anzahl der Interpositionen von unveränderten Resten 
der 8-Reihe. 
ObwohlCaleiumcehlorid und Strontiumehlorid nicht isomorph 
sind, wie sich schon aus der Verschiedenheit ihrer optischen Symmetrie 
ergibt, bilden sie bei der Kristallisation aus dem Schmelzfluß eine 
kontinuierliche Reihe von Mischkristallen. Die Kristallisationstempe- 
raturen weisen ein Minimum auf bei 654° und einer Konzentration 
von etwa 66 Mol.-°/o Call, (Fig. 10). Den Grad der Genauigkeit, mit dem 
sich der Beginn der Kristallisation während der Abkühlung ermitteln 
läßt, veranschaulichen die Kurven U für 40 und V für 8o Mol.-%/o CaCl, 
durch die mit & bezeichneten Knicke. Auch die Vollendung der Kristalli- 
sation war in der Regel durch eine Richtungsänderung bei 8 gut an- 
gedeutet. Daß gleichwohl nicht in allen Versuchen eine vollständige 
Umsetzung der Mischkristalle mit ihren Schmelzen erreicht wurde, folgt 
z. B. aus der Gestalt der Abkühlungskurve W, die ebenfalls mit einer 
Schmelze von 80 Mol.-°/,CaCl, aufgenommen wurde. Denn hier ist 
nieht nur das Temperaturintervall von & bis ® zu erkennen, sondern 
auch noch bei 654° eine dem Minimum der Erstarrungskurve ent- 
